( :^o ) 



de bore pur. Il est séché ensuite par de la potasse fondue et de l'acide phos- 

 phorique calciné auparavant dans un courant d'oxvgène. 



» A la température ordinaire, le calcium ne réayit pas sur l'hydrogène. 

 Lorsque le tube qui contient la nacelle de nickel a été balayé par un ra- 

 pide courant d'hydrogène, on scelle l'extrémité de ce tube et l'on maintient 

 l'hydrogène sous une pression de 3o'''" à 4o*™ d'eau. On élève ensuite len- 

 tement la température de la nacelle qui renferme le calcium et lorsque ce 

 dernier atteint le rouge sombre, on le voit prendre feu dans l'atmosphère 

 d'hydrogène. Le gaz est absorbé avec rapidité et l'on obtient, à la place du 

 métal, une substance blanche qui est l'hydrure de calcium. 



» Si l'on agit sur un gramme ou deux de calcium, cette expérience peut 

 se faire dans un tube de verre, seulement le grand dégagement de cha- 

 leur, produit par cette combinaison, permet au métal alcalino-terreux de 

 réduire le verre qui, sur quelques points, se colore en noir par suite de la 

 mise en liberté d'une très petite quantité de silicium. Lorsque la réaction 

 se produit dans des nacelles en nickel, comme nous l'avons indiqué plus 

 haut, il est bon de ne pas opérer sur plus de cinq à six grammes à la fois, 

 sans quoi la température s'élève trop et l'on trouve le plus souvent au 

 contact de la nacelle métallique un alliage cristallisé de nickel et de cal- 

 cium. Lorsque l'on veut obtenir un rendement plus élevé de cet hydrure, 

 on peut disposer dans un tube de nickel v\n& suite de nacelles contenant 

 du calcium dans lesquelles la réaction se fait successivement. Le tube mé- 

 tallique est alors disposé sur une grille à analyse de huit becs, et en 

 employant trois nacelles, on peut opérer sur une quinzaine de grammes de 

 calcium. 



» Si l'hydrogène renferme de l'azote, on constate que l'hydrure prend 

 une teinte d'un jaune gris et qu'il fournit de l'ammoniaque par sa décom- 

 position par l'eau. 



» Propriétés. — L'hydrure de calcium est une matière blanche, fondue, 

 à cassure cristalline. Examiné au microscope, il se présente en lamelles 

 minces, transparentes dont certaines parties sont recouvertes de très petits 

 cristaux. Jusqu'à 600° dans le vide, il ne se dissocie pas sensiblement. Sa 

 densité prise dans l'essence de térébenthine est 1,7. 



» On a maintenu, dans l'hydrogène, de l'hydrure de calcium jusqu'à la 

 température de fusion du verre de Bohême : il n'y a pas eu d'absorption de 

 gaz ni décomposition apparente de l'hydrure. 



» Dans un courant de chlore, l'hydrure de calcium ne s'altère pas visi- 

 blement à froid ; mais aussitôt qu'on élève légèrement la lempéralure, et 



